Nickel sulfide inclusion
एक निकल सल्फाइड समावेशन, (जिसे संक्षिप्त में एन. आई. एस. भी कहा जाता है), फ्लोट ग्लास (सामान्य विंडो ग्लास) के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होता है। घटना कांच के एक समूह में, निकेल वाले संदूषक मौजूद हो सकते हैं, (जैसे। स्टेइनलेस स्टील) ये निकल सल्फाइड समावेशन बनाने के लिए सल्फर के साथ संयोजन कर सकते हैं। भट्टी हर दिन सैकड़ों टन कांच का उत्पादन करती है, इसलिए सभी दूषित पदार्थों को खत्म करना मुश्किल है। यह बाद में निर्माण प्रक्रिया में समस्या का कारण बनता है। जबकि कुल उन्मूलन मुश्किल है, विशिष्ट नियंत्रित प्रक्रियाएं फ्लोट ग्लास में एन. आई. एस. के गठन को काफी कम कर सकती हैं। ये 1990 के दशक की शुरुआत में मोटर वाहन उद्योग को आपूर्ति करने वाले अमेरिकी फ्लैट ग्लास निर्माताओं द्वारा की गई कार्रवाइयाँ हैंः ए) सभी हरी रेत (सिलिका, व्योमिंग यूएसए से रेलमार्गों द्वारा ले जाया गया) शिपमेंट को कई स्क्रीन के माध्यम से संसाधित किया गया था (किसी भी निकल असर वाली सामग्री को या तो खनिज या स्टेनलेस स्टील के उपकरण, नट, बोल्ट, वॉशर को फ़िल्टर करने के लिए) क्योंकि चुंबक द्वारा स्टेनलेस स्टील का पता नहीं लगाया जा सकता है। बी) पुनर्नवीनीकरण कांच सहित अन्य सभी थोक सामग्री का निरीक्षण (ए) के समान किया गया था। ग) प्रत्येक रखरखाव प्रक्रिया और सभी प्रशिक्षण एन. आई. एस. के साथ फ्लोट फर्नेस या फ्लोट ग्लास टैंक के संदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की आवश्यकता पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया था। घ) संदूषण को रोकने के लिए फोर्ड ग्लास फ्लोट सुविधा में कहीं भी निकेल युक्त उपकरण या सामग्री के उपयोग को बारीकी से नियंत्रित किया गया था। ई) एन. आई. एस. (यह केवल एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ पाया जा सकता है) होने का संदेह करने वाले किसी भी फ्लोट ग्लास को नष्ट कर दिया गया था और जमीन से भर दिया गया था क्योंकि इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्लास में फिर से पेश नहीं किया जा सकता था। टेम्परिंग फ्लोट ग्लास की प्रक्रिया एक एन. आई. एस. को अपनी सामान्य स्थिति (जिसे कम-तापमान संरचना के रूप में जाना जाता है) से एक अलग उच्च-तापमान, क्रिस्टलीय संरचना में बदलने का कारण बन सकती है। जब कांच को जल्दी से ठंडा किया जाता है (प्रक्रिया के हिस्से के रूप में) तो NiS कण अपने मूल रूप में वापस बदलने में असमर्थ होता है। एक निश्चित अवधि के बाद एन. आई. एस. धीरे-धीरे मूल निम्न तापमान संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब है कि एन. आई. एस. आकार में बढ़ता है, और इसके कारण होने वाले यांत्रिक तनाव के कारण टेम्पर्ड फलक टूट जाता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के (इसलिए स्वतःस्फूर्त कांच टूटना)। संदर्भ ग्लास इंजीनियरिंग और विज्ञान ग्लास रसायन विज्ञान